11 
Die verwendete Fliissigkeit ist die, welche Pfanhauser 
als geeignet fiir die »Schnellgalvanoplastik« angibt;1 sie 
besteht aus: 
1 2 Wasser 
250 g kryst. Kupfervitriol 
75 » Schwefelsaure. 
Die Erfahrung lehrt, dass der Schwefelsduregehalt wahrend 
der Verwendung des Bades zu sinken pflegt, so dass wir 
von Zeit zu Zeit titrieren und den vorgeschriebenen Gehalt 
wieder herstellen miissen. Als Anoden dienen Blechplatten aus 
galvanisch niedergeschlagenem Kupfer von den Dimensionen 
30X 30x06 cm. Der durch eine Dynamomaschine erzeugte 
Strom wird bei 1°5 V. Spannung so verwendet, dass'auf jede 
Phonogrammplatte 5 A. entfallen. In diesem Bade verbleibt die 
Platte 48 Stunden. Nachdem sie herausgehoben ist, wird sie gut 
mit Wasser abgesptlt; man trennt nun die Kupferschichte von 
der Wachsplatte, indem mit der Zange der gewohnlich sehr 
knospenreiche Rand so abgekneipt und abgebogen wird, dass 
die Kupfermasse am »Sprengkreis« (S. S. 7) bricht, wobei jedes 
Verbiegen der Kupferplatte zu vermeiden ist. Ist das Negativ, 
die »Phonotypex, frei, so zeigt sich die »besprochene Platte« in 
der Regel gesprungen. Nur bisweilen war sie so gut erhalten, 
dass sie zur Abnahme einer zweiten »Phonotype« hatte ver- 
wendet werden kénnen. Das so gewonnene Negativ wird noch- 
mals mit Wasser abgespult, dann mittelst Watte, die in Terpentin 
oder Xylol getaucht ist, von anhaftenden Resten der Wachs- 
masse gereinigt, auf die Drehbank gebracht, wo das mittlere 
Loch, unter sorgfaltiger Vermeidung jeder Beriithrung der be- 
schriebenen Flache, ausgebohrt, die Ruckseite durch Feilen oder 
Abdrehen mafiig geglattet und endlich die Schreibflache poliert 
wird. Letzteres hat sich, vorsichtig ausgefiihrt, zur Verminderung 
der Nebengerausche als vortheilhaft erwiesen. Es geschieht, 
indem an die rotierende Scheibe Watte, die mit Alkohol 
getrankt und mit Rouge bestrichen ist, vorsichtig angepresst 
wird. . 
Wile es4S2 540: 
